## RESEARCH ARTICLE

## Synthesis and Characterization of Bacterial Cellulose-Polyaniline Composite with Variation of Dopant Concentration

## (Sintesis dan Karakterisasi Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri dengan Variasi Kosentrasi Dopan)
Riza Ummami, Busroni *) , Bambang Piluharto Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

## ABSTRACT
Polyaniline is a type of conductive polymer. Bacterial cellulose has high mechanical properties, so it can be made into polyaniline base composite materials. A stable form of polyaniline oxidation at room temperature is emeraldine base. The emeraldine base has a conductivity value of 10 -6 S/cm. Dopants can change the shape of emeraldine base to emeraldine salt by protonation process. Emeraldine salt is a conductive form of polyaniline. The conductivity value of emeraldine salt is 0,03-0,07 S/cm. The addition of dopan in synthesis of polymer was carried out to determine its effect on the conductivity value. The disadvantage of polyaniline is that  its  mechanical  properties  are  weak  and  easily  brittle.  Modifications  are  needed  to  improve  the  mechanical  properties  of polyaniline, one of which is the manufacture of composite. Bacterial celluloce has high mechanical properties so it can be made into polyaniline  base  composite  materials.  Synthesis  of  bacterial  cellulose-polyaniline  composites  by  in  situ  chemical  polymerization methods. Syntehsis is started with BC membrane was dipped into aniline solution for about 2h with stirring at room temperature. The BC was immersed into ammonium peroxydisulfate solution for about 30m with stirring. The bacterial cellulose-polyaniline compositions obtained are black color which is characteristic of the emeraldine salt. The highest conductivity value of composite was obtained from the addition of 3,5M HCl dopant which was 4,70x10 -4 S/cm. FTIR analysis of composite obtained peak of the characteristic polyanilin was conductive at 1565,92 cm -1 as C=C quinoid ring and 1442,95 cm -1 as C=C benzoid ring.
Polianilin merupakan jenis polimer konduktif. Bentuk oksidasi polianilin yang stabil pada suhu kamar adalah basa emeraldin. Basa emeraldin memiliki nilai konduktivitas 10 -6 S/cm. Dopan dapat mengubah bentuk dari basa emeraldin menjadi garam emeraldin dengan proses protonasi. Garam emeraldin adalah bentuk polianilin yang bersifat konduktif. Nilai konduktivitas garam emeraldin adalah 0,03-0,07 S/cm. Penambahan dopan dalam sintesis polimer dilakukan untuk mengetahui mempengaruhinya terhadap nilai konduktivitas.  Kelemahan  dari  polianilin  adalah  sifat  mekaniknya  yang  lemah  dan  mudah  rapuh.  Modifikasi  diperlukan  untuk meningkatkan sifat mekanik dari polianilin, salah satunya adalah pembuatan komposit. Selulosa bakteri memiki sifat mekanik yang tinggi sehingga dapat dijadikan material komposit berbasis polianilin. Sintesis komposit polianilin-selulosa bakteri dilakukan dengan menggunakan metode polimerisasi kimia in situ. Sintesis dilakukan dengan merendam selulosa bakteri dalam larutan anilin selama 2 jam pada suhu ruang, setelah itu polimerisasi anilin terjadi ketika perendaman dengan larutan APS selama 30 menit. Komposit polianilin-selulosa  bakteri  yang  diperoleh  berwarna  kehitaman  yang  merupakan  ciri  dari  garam  emeraldin.  Nilai  konduktivitas tertinggi komposit polianilin-selulosa bakteri  diperoleh dari penambahan dopan HCl 3,5M yakni 4,70 x 10 -4 S/cm. Pengukuran FTIR komposit polianilin-selulosa bakteri diperoleh puncak dari ciri khas polianilin bersifat konduktif pada 1565,92 cm -1 sebagai C=C cincin kuinoid dan 1442,95 cm -1 sebagai C=C cincin benzoid.
Keywords: Bacterial Cellulose, Composite, Dopant, Polyaniline.
*)Corresponding author: Busroni E-mail: busroni.fmipa@unej.ac.id
Ummami et al, Synthesis and Characterization of Bacterial …

## PENDAHULUAN
Polianilin (PANi) merupakan  polimer  konduktif yang  banyak  dikembangkan.  Polianilin  memiliki keunggulan  yakni  stabilitas  termal  yang  baik  [1]. Namun kelemahan polianilin adalah sifat mekaniknya yang lebih atau mudah rapuh. Modifikasi diperlukan untuk  meningkatkan  sifat  mekanik  dari  polianilin, salah satunya dengan pembuatan komposit. Selulosa merupakan biopolimer yang jumlahnya melimpah di alam. Selulosa dapat diproduksi melalui tanaman, alga, dan beberapa bakteri. Selulosa bakteri ( bacterial cellulose ) merupakan selulosa murni yang dapat diproduksi oleh beberapa  jenis  bakteri. Selulosa  bakteri  merupakan selulosa tanaman yang dimurnikan, dapat diproduksi oleh  bakteri  seperti Acetobacter [2].  Selulosa  bakteri memiliki  keunggulan  sifat  mekanik  yang  tinggi  [3], sehingga dapat digunakan sebagai material komposit berbasis polianilin. Penelitian ini menggunakan nata de coco sebagai selulosa bakteri.
Bentuk  polianilin  yang  stabil  pada  suhu  ruang adalah basa emeraldin. Basa emeraldin memiliki nilai konduktivitas 10 -6 S/cm [4]. Penambahan dopan pada proses  sintesis  komposit  dapat  mengubah  basa emeraldin menjadi garam emeraldin. Garam emeraldin merupakan bentuk polianilin yang bersifat konduktif. Nilai konduktivitas dari garam emeraldin adalah 0,03- 0,07 S/cm [5].
Sintesis komposit polianilin dilakukan menggunakan  metode  polimerisasi  kimia in  situ . Metode polimerisasi kimia in situ adalah perendaman membran  selama  1  jam  dalam  larutan  monomer sebelum  penambahan  zat  pengoksidasi  ke  dalam jaringan  selulosa  bakteri  [6]. Proses  polimerisasi membutuhkan  larutan  monomer  dan  agen pengoksidasi.  Agen  pengoksidasi  berfungsi  sebagai sumber radikal. Shi et al., (2012) [7] telah melakukan sintesis  komposit  PANi/BC  dan  diperoleh  nilai konduktivitas  tertinggi  pada  waktu  polimerisasi  30 menit dengan konsentrasi anilin 0,5M dan APS 0,25M. Pengaruh  variasi  konsentrasi  dopan  HCl  telah dilakukan oleh Yuningsih et al., (2017) [8] pada sintesis PANi/selulosa yang menghasilkan nilai konduktivitas tertinggi pada konsentrasi HCl 3M yakni 0,08161S/cm dengan  perbandingan  konsentrasi  0,72M  anilin  dan K 2 Cr 2 O 7 1,32M .
Penelitian  ini  melakukan  sintesis  komposit polianilin-selulosa  bakteri  dengan  doping  HCl diperlukan sebagai alternatif lain dalam mendapatkan
hasil  komposit  dengan  konduktivitas  yang  tinggi. Variasi konsentrasi dopan HCl yang digunakan adalah 0M; 1M; 1,5M; 2M; 2,5M; 3M; dan 3,5M. Konsentrasi HCl  0M  atau  tanpa  dopan  digunakan  untuk mengetahui  bentuk  basa  emeraldin  dengan konduktivitas  yang  lebih  rendah  daripada  komposit dengan penambahan dopan HCl pada proses sintesis. Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih et al., (2017) [8] terdapat menurunan nilai konduktivitas komposit saat penambahan konsentrasi dopan HCl 4M karena sifat  asam  berlebih  yang  dapat  membuat  degradasi rantai  polimer.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  konduktivitas  komposit  terjadi peningkatan atau menurunan pada konsentrasi 3,5M. Perbandingan molar anilin/APS 1:1 sesuai penelitian yang dilakukan oleh Wang et al., (2012) [9] dengan nilai konduktivitas tertinggi.
Kelemahan dari penelitian ini adalah pengeringan komposit yang dilakukan pada suhu ruang, sehingga dibutuhkan uji kadar air untuk mengetahui pengaruh air terhadap sifat komposit yang diperoleh. Kelebihan dari sintesis komposit ini adalah penggunaan material alam yang sangat melimpah sebagai bahan informasi kajian  sensor  berbasis  polimer  konduktif. Karakterisasi yang dilakukan dalam penelitian adalah pengukuran  nilai  konduktivitas  dengan  multimeter. Komposit  polianilin-selulosa  bakteri  dengan  nilai konduktivitas  tertinggi  sebagai  acuan  dilakukan pengukuran FTIR  untuk  mengetahui  keberadaan polianilin  dalam  matriks  selulosa  bakteri  dan karakteristik  polianilin  bersifat  konduktif  dalam komposit.

## METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  gelas  beaker,  gelas  ukur,  labu  ukur,  batang pengaduk, magnetic  stirrer ,  kaca  arloji,  neraca  analitik, kaca tipis, pipet mohr, ball pipet , desikator, multimeter, PCB, kabel, dan FTIR ( Fourier Transform Infra Red ). Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah anilin  99,6 %,  nata  de  coco,  ammonium  persulfat (APS), HCl 37 %, kloroform, akuades, NaOH.
Persiapan Nata De Coco Lembaran nata de coco (selulosa bakteri) dipotong dengan  ukuran  4x10 cm,  kemudian  ditambahkan dengan  NaOH  2%  sampai  semua  nata  de  coco
Ummami et al, Synthesis and Characterization of Bacterial …
a b
terendam.  Langkah  berikutnya  pemanasan  dilakukan pada suhu 80-90 o C selama 1 jam. Setelah itu, nata de coco dicuci dengan air hingga pH menjadi netral [10].
Sintesis Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri Nata de coco (selulosa bakteri) dengan ukuran 3x3 cm dan tebal 0,5cm direndam pada 1,631 gram anilin dalam  35 mL  HCl  selama  2  jam  sambil  diaduk menggunakan magnetic  stirrer .  Setelah  itu,  selulosa bakteri direndam dengan 3,99 gram APS dalam 35mL akuades  selama  30  menit  serta  pengadukan  dengan magnetic stirrer . Perbandingan molar anilin/APS 1:1 [9]. Komposit  polianilin-selulosa  yang  telah  diperoleh kemudian  di press dengan  kaca  selama  12  jam. Pengeringan komposit kemudian dilakukan pada suhu ruang (27-31 o C). Komposit polianilin-selulosa bakteri kering dilakukan pengukuran konduktivitas.
Pengukuran Konduktivitas Komposit Polianilin- Selulosa Bakteri Pengukukuran  konduktivitas  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  konduktivitas  komposit  polianilin- selulosa  bakteri  yang  diperoleh  dari  proses  sintesis. Pengukuran  dilakukan  menggunakan  multimeter digital  yang  menampilkan  nilai  resistansi  komposit. Nilai  konduktivitas  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan (1) dan (2) berikut:
Resistivitas (ρ) = R x (A/ Ɩ ) (1) Konduktivitas (σ) = 1/ρ (2) Keterangan:
R adalah nilai resistansi, A adalah luas komposit, dan Ɩ adalah tebal komposit.
Uji Kadar Air Komposit  polianilin-selulosa  bakteri  yang  telah dikeringkan  selama  2  hari  kemudian  dimasukkan  ke dalam  cawan  porselin  yang  telah  diketahui  beratnya. Selanjutnya cawan berisi komposit dioven pada suhu 105 o C selama 3 jam, lalu didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Setelah dingin cawan berisi komposit polianilin-selulosa  bakteri  ditimbang.  Proses pengeringan  komposit  ini  dilakukan  selama  6  jam hingga  beratnya  konstan.  Penentuan  kadar  air  dapat diperoleh dengan rumus berikut:
Kadar air % = (W 1 -W 2 ) (W 1 ) x 100 (3)
Keterangan:
W 1 : berat cawan + sampel sebelum dikeringkan (g) W 2 : berat cawan + sampel sesudah dikeringkan (g)
Pengukuran FTIR ( Fourier Transform Infra Red ) Pengukuran FTIR  komposit  polianilin-selulosa bakteri dilakukan untuk mengetahui polianilin masuk dalam  matriks  komposit  dan  karakteristik  polianilin bentuk  konduktif  ada  dalam  komposit. Pengukuran ini dilakukan pada kisaran bilangan gelombang 4000- 500 cm -1 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri Selulosa  bakteri  pada  saat  perendaman  dengan larutan monomer tidak mengalami perubahan warna, namun  setelah  direndam  dengan  APS  warna dari selulosa  bakteri  berubah  menjadi  kehitaman. Komposit  yang  diperoleh  berwarna  kehitaman merupakan  ciri  khas  dari  terbentuknya  garam emeraldin  [11].  Perubahan  warna  selulosa  bakteri sebagai berikut:
Gambar 1. Perubahan Warna Selulosa Bakteri menjadi Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri.
Pengeringan komposit dilakukan pada suhu ruang (27-31 o C)  selama  ±  2  hari.  Sifat  fisik  dari  komposit polianilin-selulosa bakteri kering yang diperoleh dilihat pada  Gambar  2.  Komposit  tanpa dopan  (HCl  0M) dapat membuat monomer yang masuk dalam matriks tidak  merata  sehingga  dihasilkan  warna  coklat kehitaman, sedangkan adanya dopan dapat membuat monomer yang masuk dalam matriks selulosa bakteri tersebar merata dan diperoleh warna komposit yang hitam  diseluruh  bagian.  Warna  komposit  kehitaman menunjukkan ciri khas dari polianilin berbentuk garam emeraldin [11].
Gambar 2.  Sifat  Fisik  Komposit  Polianilin-Selulosa Bakteri a) Tanpa Dopan b) Penambahan Dopan.
Ummami et al, Synthesis and Characterization of Bacterial …
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Ka da r Air (% ) Konsentrasi HCl (M)
Komposit  polianilin-selulosa  bakteri  tanpa  dopan akan  menghasilkan  polianilin  dalam  bentuk  basa emeraldin. Penambahan dopan pada sintesis komposit dapat  membuat  basa  emeraldin  berubah  menjadi garam  emeraldin  yang  bersifat  konduktif.  Protonasi basa emeraldin menjadi garam emeraldin dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Protonasi Basa Emeraldin menjadi Garam Emeraldin [11].

## Konduktivitas
Komposit  Polianilin-Selulosa

## Bakteri
Komposit yang telah dikeringkan pada suhu ruang diukur  dengan  multimeter  dan  diperoleh  dinilai konduktivitas pada Gambar 4.
Gambar 4. Konduktivitas Terhadap Konsentrasi HCl. Berdasarkan  Gambar  4  diperoleh  nilai konduktivitas  semakin  meningkat  dengan  adanya peningkatan  konsentrasi  dopan  yang  digunakan. Komposit  polianilin-selulosa  bakteri  tanpa  dopan (0M)  menghasilkan  nilai  konduktivitas  yang  paling rendah karena bentuk polianilin yang terbentuk adalah basa  emeraldin,  sedangkan  adanya  dopan  dalam
sintesis  komposit  membuat  basa  emeraldin terprotonasi  pada  gugus  imina  (-N=)  sehingga diperoleh  garam  emeraldin.  Garam  emeraldin memiliki atom N bermuatan positif pada imina yang membuatnya  bersifat  konduktif.  Semakin  besar konsentrasi  dopan  HCl  yang  ditambahkan  maka garam emeraldin yang terbentuk semakin banyak yang membuatnya  bersifat  lebih  konduktif  atau  nilai konduktivitasnya lebih tinggi [7].
Kadar Air Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri Pengeringan  komposit  polianilin-selulosa  bakteri dilakukan pada suhu ruang (27-31 o C), oleh karena itu perlu  dilakukan  pengukuran  kadar  air  untuk mengetahui kandungan air yang terperangkap dalam matriks komposit tersebut. Hasil pengukuran kadar air diperoleh pada Gambar 5.
Gambar  5.  Kadar  Air  Komposit  Polianilin-Selulosa Bakteri.
Berdasarkan  Gambar  5  menunjukkan  bahwa konsentrasi HCl yang meningkat dapat menghasilkan kadar air yang semakin besar. Peningkatan konsentrasi dopan HCl kemungkinan menghasilkan rantai polimer yang  semakin  banyak,  hal  ini  akan  membuat mikrofibril  komposit  semakin  rapat  sehingga  lebih efisian  untuk  melindungi  air  dari  penguapan. Komposit  polianilin-selulosa  bakteri  memiliki  kadar air  yang  semakin  yinggi  dengan  bertambahnya konsentrasi  dopan  yang  digunakan.  Peristiwa  ini menandakan bahwa semakin banyak air yang terjebak dalam matriks, sehingga diperlukan suhu yang tinggi untuk  dapat  menghilangkan  air  tersebut.  Sedangkan peningkatan  suhu  pengeringan  dapat  membuat polianilin  yang  terbentuk  pada  matriks  rusak  karena komposit menjadi retak.
n N N N N H H basa emeraldin (violet-biru) +HX n N N + N + N H H H H x - x - garam emeraldin hijau-hitam 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ko nd uk tiv ita s (S /c m ) x 1 0 -5 Konsentrasi HCl (M)
Ummami et al, Synthesis and Characterization of Bacterial …
Spektrum  FTIR  Komposit  Polianilin-Selulosa Bakteri Karakterisasi  FTIR dilakukan  untuk  mengetahui gugus  fungsi  yang  terdapat  dalam  material. Hasil spektrum dari selulosa bakteri nata de coco diperoleh puncak 3343,1 cm -1 ; 2910,1 cm -1 ; 1156,7 cm -1 ; 1113,9 cm -1 ; dan 1062,9 cm -1 . Puncak 3343,1 cm -1 merupakan vibrasi  peregangan O-H, puncak  2910,1 cm -1 adalah vibrasi dari peregangan C-H alifatik dan puncak tajam 1062,9 cm -1 merupakan vibrasi peregangan C-O. Hasil spektrum FTIR dari selulosa bakteri dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Spektrum FTIR Nata De Coco
Gambar 7. Spektrum FTIR Polianilin dan Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri
Spektrum FTIR polianilin dan komposit polianilin- selulosa  bakteri  dapat  dilihat  pada  Gambar  7.  Hasil spektrum  FTIR  diperoleh puncak  3401,12 cm -1 sebagai  peregangan  dari  O-H  dan  puncak 3230,39 cm -1 sebagai  jenis  ikatan  dari  N-H.  Puncak peregangan  O-H  merupakan  identitas  dari  selulosa
bakteri yang terdapat pada komposit dan puncak N-H adalah bukti polianilin masuk dalam matriks komposit. Karakteristik polianilin yang bersifat garam emeraldin dapat diketahui dengan munculnya jenis ikatan C=C cincin kuinoid dan ikatan C=C cincin benzoid. Puncak 1536 cm -1 dan 1448 cm -1 sebagai jenis ikatan dari C=C cincin kuinoid dan C=C cincin benzoid [9]. Hasil dari spektrum  komposit  polianilin-selulosa  bakteri  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Ikatan Berdasarkan Spektrum Komposit Polianilin-Selulosa Bakteri
Rentang
Bilangan Gelombang (cm -1 ) Jenis Ikatan Referensi Komposit Polianilin- Selulosa Bakteri 1650-1560 C=C stretch kuinoid *15661,1 1565,92 1500-1400 C=N stretch kuinoid *1481,2 1491,14 1500-1400 C=C stretch benzoid **1448 1442,95 1250-1020 C-N stretch, C-C stretch, C-H bending benzoid *1247,1 1288,79 1250-1020 Efek dopan ***1120 1187,11 850-550 C-H bending *812,1 739,83 * [12] ** [9]
*** [13]
Berdasarkan  Tabel  1  terdapat  ikatan  dari  C=C cincin  kuinoid  dan  C=C  cincin benzoid  pada komposit  polianilin-selulosa  bakteri,  maka  struktur yang  mungkin  terbentuk  pada  komposit  adalah sebagai berikut:
Gambar 4.  Struktur  Komposit  Polianilin-Selulosa Bakteri [14]. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Tr ans m itans i ( % ) Bilangan Gelombang (cm -1 ) Komposit Polianilin-BC Polianilin 1539,06 1426,18 1565,92 1442,95 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 65 70 75 80 85 90 95 100 Tra ns m ita ns i ( % ) Bilangan Gelombang (cm -1 ) 3343,1 2910,1 1062,9 1113,9 1156,7
Ummami et al, Synthesis and Characterization of Bacterial …

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: (1)  nilai  konduktivitas  komposit  polianilin-selulosa bakteri  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya konsentrasi dopan HCl yang digunakan dalam sintesis komposit. Nilai konduktivitas tertinggi terdapat pada konsentrasi  HCl  3,5M  yakni  4,70  x  10 -4 S/cm.  (2) Spektrum  FTIR  dari  komposit  polianilin-selulosa bakteri  dengan  konsentrasi  HCl  3,5M  menunjukkan adanya ciri khas polianilin berbentuk garam emeraldin dalam komposit dapat dilihat dari munculnya puncak 1565,92cm -1 dan 1442,95cm -1 yang  merupakan perenggangan  C=C  cincin  kuinoid  dan  C=C  cincin benzenoid, serta puncak 1187,11 cm -1 akibat doping HCl.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Ansari dan M.  B Keivani.  2006 ˮ Polyaniline Conducting  Electroactive  Polymers  Thermal  and Environmental Stability  Studies, ˮ E-Journal  of Chemistry , vol. 3, pp. 202–217.
[2] M. Ul-Islam, S. Khan, M. W. Ullah, and J. K Park. 2015
ˮ Bacterial Cellulose Composites: Synthetic Strategies and Multiple Applications in Bio-Medical and Electro- Conductive  Fields, ˮ Biotechnology  Journal , vol. 10,  pp. 1847-1861.
[3] C. Castro,  R. Zuluaga,  J.  L. Putaux,  G. Caro,  I. Mondragon, and P. Gañán.  2011. ˮ Structural Characterization  of   Bacterial  Cellulose  Produced  by Gluconacetobacter  swingsii  sp.  from  Colombian Agroindustrial Wastes, ˮ Carbohydrate Polymers , vol. 84, pp. 96-102.
[4] N.  P.  S. Chauhan,    R. Ameta,  R. Ameta, and S.  C. Ameta, ˮ Thermal  and  Conducting  Behaviour  of Emeraldine Base (EB) Form of  Polyaniline (PANI), ˮ Indian Journal of  Chemical Technology , pp. 118–122, 2011. [5] I. Rahayu, A. Wijayati, dan S. Hidayat. 2015. ˮ Sintesis dan  Karakterisasi  Polianilina  Doping  Asam  Klorida dengan Metode Interfasial ˮ, Jurnal Kimia Valensi , vol. 2, pp. 74-79.
[6] M. Ota, Y. Nakamuru, S. Kitamoto, and T. Morimoto. 2005. ˮ Alternative Synthesis Methods of  Electrically Conductive
Bacterial Cellulose-Polyaniline Composites for potential Drug Delivery Application, ˮ Methods , pp. 1-11.
[7] Z. Shi, S. Zang, F. Jiang, L. Huang, D. Lu, Y. Ma, and G. Yang. 2012. ˮ In situ Nano-Assembly of  Bacterial Cellulose-Polyaniline Composites, ˮ RSC Advances , vol. 2, pp. 1040-1046.
[8] L.  M. Yuningsih,  D. Mulyadi, and I. Aripandi.  2017. ˮ Effect  of   Various  Dopant  HCL  Concentration  on Electrical  Conductivity  of   Pani-Cellulose  Composite with Cellulose Isolated from Reed Plant (Imperatacy lindrica (L.)), ˮ American Journal of  Materials Science , vol. 7, pp. 59-63.
[9] H. Wang, E. Zhu, J. Yang, P. Zhou, D. Sun, and W. Tang. 2012. ˮ Bacterial Cellulose Nanofiber-Supported Polyaniline Nanocomposites  with  Flake-Shaped Morphology as Supercapacitor Electrodes, ˮ Journal of Physical Chemistry C , vol. 116, pp. 13013-13019.
[10] D. Indarti, dan A. Asnawati. 2011. ˮ Karakterisasi Film Nata De Coco-Benedict secara Adsorpsi untuk Sensor Glukosa dalam Urine, ˮ Jurnal ILMU DASAR , vol. 12, pp. 200-209.
[11] S. C. Rasmussen, ˮ The Early History of  Polyaniline: Discovery and Origins. 2017 ˮ An International Journal of  the History of  Chemistry Substantia , vol. 1, pp. 99-109.
[12] M. N. Chomari, dan D. H. Kusumawati. 2017. ˮ Variasi Molaritas  H 2 SO 4 pada  Polianilin/H 2 SO 4 , ˮ Sains  & Matematika , vol. 36, pp. 3-15.
[13] A. Maddu,  S.  T. Wahyudi, dan M.  Kurniati.  2008. ˮ Sintesis  dan Karakterisasi Nanoserat  Polianilin, ˮ Jurnal Nanosains & Nanoteknologi, vol. 1, pp. 74-78. [14] E. Alonso, M. Faria, F. Mohammadkazemi, M. Resnik, A. Ferreaira,  and  N. Cordeiro.  2018. ˮ Conductive Bacterial  Cellulose-Polyaniline  Blends:  Influence  of The  Matrix  and  Synthesis  Conditions, ˮ Carbohydrate Polymers , vol. 183, pp. 254-262.